TCVN10939:2015

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10939:2015 (ISO 10768:2010) về Giầy dép - Phương pháp xác định độ bền của vật liệu đàn hồi dùng trong giầy dép đối với sự kéo giãn lặp đi lặp lại - Độ bền mỏi TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10939:2015 ISO 10768:2010 GI Ầ Y DÉP - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN CỦA VẬT LIỆU ĐÀN HỒI DÙNG TRONG GIẦY DÉP ĐỐI VỚI SỰ KÉO GIÃN LẶP ĐI LẶP LẠI - ĐỘ BỀN MỎI Footwear - Test method for the determination of the resistance of elastic materials for footwear to repeated extension - Fatigue resistance Lời nói đầu TCVN 10939:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 10768:2010. ISO 10768:2010 đã được rà soát và phê duyệt lại vào năm 2015 với bố cục và nội dung không thay đổi. TCVN 10939:2015 do Ban kỹ thuật Tiêu chu ẩ n quốc gia TCVN/TC 216 Giầy dép biên soạn, Tổng cục Ti ê u chuẩn Đo lường Chất lượng th ẩ m định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. GI Ầ Y DÉP - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN CỦA VẬT LIỆU ĐÀN HỒI DÙNG TRONG GIẦY DÉP ĐỐI VỚI SỰ KÉO GIÃN LẶP ĐI LẶP LẠI - ĐỘ BỀN MỎI Footwear - Test method for the determination of the resistance of elastic materials for footwear to repeated extension - Fatigue resistance 1 . Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ bền của các vật liệu đàn hồi dùng trong giầy dép, đối với sự kéo giãn lặp đi lặp lại tạo ra trong khi đi bình thường. Phương pháp này có thể được thực hiện trước và sau khi lão hóa gia tốc. Phương pháp này có thể áp dụng cho các vật liệu đàn hồi dùng trong giầy dép. 2 . Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 10071 (ISO 18454), Giầy dép - Môi trường chuẩn để điều hòa và thử giầy dép và các chi tiết của giầy dép TCVN 10938 (ISO 10765), Giầy dép - Ph ươ ng pháp thử tính chất của các vật liệu đàn hồi - Tính năng kéo 3 . Thuật ngữ và định nghĩa Tiêu chuẩn này áp dụng thuật ngữ và định nghĩa sau: 3.1. Vật liệu đàn hồi (elastic) Dải, dây hoặc vải có chứa cao su hoặc chất tương tự cho phép kéo giãn và tr ở lại hình dạng ban đầu của nó. CHÚ THÍCH Th ô ng thường, các vật liệu đàn hồi được sử dụng trong mũ giầy, chi tiết má giầy hoặc quai giầy để giữ giầy trên chân. 4 . Thiết bị, dụng cụ và vật liệu 4.1 . Máy may , đầu kim hình tròn có kích thước theo hệ mét cỡ 90 s hoặc 70 s, sợi chỉ bằng nylon hoặc polyeste (khoảng 17/3 tex) và vận hành ở 6 mũi khâu/cm. 4.2 . Thiết bị thử kéo giãn lặp đi lặp lại , có khoảng tách rời tối thiểu (60 ± 10) mm, khoảng tách rời tối đa khi điều ch ỉ nh hết mức bằng khoảng tách rời tối thiểu cộng với 150 mm, tác dụng một tác động qua lại điều hòa đơn để tăng khoảng cách giữa các kẹp từ khoảng tách rời tối thi ể u đến khoảng tách rời tối đa và ngược lại ở vận tốc (60 ± 5) chu kỳ trên phút và bộ phận ghi lại số chu kỳ. 4.3 . Tủ , ở (70 ± 2) o C dùng cho quá trình lão hóa gia tốc. 4.4 . Thước đo bằng thép hoặc calip 4.5 . Vải d ệt tráng phủ polyuretan (PU) , dày khoảng 1 mm. 5 . Lấy mẫu và điều hòa mẫu 5.1 . Lấy mẫu 5.1.1 . Kích thước của mẫu thử được thể hiện trên Hình 1. 5.1.2 . Cắt ba mẫu thử của vật liệu đàn hồi, k í ch thước (65 ± 5) mm. Nếu thực hiện lão hóa gia tốc thì cắt thêm ba mẫu thử nữa. Kích thước của chiều rộng phải phù hợp với kích thước của các kẹp sao cho mẫu được kẹp ch í nh xác trên thiết bị thử độ bền mỏi. 5.1.3 . Dùng thước đo bằng thép (4.4) k ẻ trên các mẫu thử một đường thẳng (15 ± 0,5) mm song song với cả hai đầu của mẫu. 5.1.4 . Đối với từng mẫu thử, cắt bốn miếng vải tráng ph ủ , có các kích thước như sau: - Chiều dài 30 mm; - Chiều rộng bằng chiều rộng mẫu cộng với 10 mm (tối thiểu 30 mm). 5.1.5 . Trên từng mẫu thử hình vuông, kẻ một đường thẳng song song với mép rộng và cách mép rộng 5 mm (AB, trên Hình 1). 5.1.6 . Dính băng dính hai mặt lên mặt không tráng phủ của miếng vải tráng phủ hình vuông. Đặt nó lên mẫu thử đàn hồi sao cho đường thẳng vẽ trên vật liệu đàn hồi thẳng hàng với mép của mẫu thử h ì nh vuông có đường thẳng AB vẽ trên đó. Lật mẫu thử ngược lại và đặt miếng v ả i tráng phủ hình vuông khác lên vải đàn hồi, lúc này mặt tráng phủ quay lên trên. Hai miếng vải tráng phủ hình vuông phải thẳng hàng với nhau. Ấ n tổ hợp này để đảm bảo chúng dính chặt với nhau. Lặp lại cách tiến hành trên với đầu c ò n lại của mẫu thử. 5.1.7 . Chuẩn b ị hai mẫu thử khác theo cách tương tự. 5.1.8 . Dùng máy may (4.1), may ba mẫu thử tại mỗi đầu, dọc theo đường thẳng AB. 5.2 . Điều hòa mẫu Các mẫu và mẫu thử phải được điều hòa ít nhất 24 h ở (23 ± 2) o C và độ ẩ m tương đối (RH) (50 ± 5) % trước khi thử theo TCVN 10071 (ISO 18454). Kích thước tính bằng milimét CHÚ DẪN 1 V ả i tráng ph ủ 2 Đường may 3 Đường thẳng vẽ trên mẫu thử đàn hồi 4 M ẫ u thử đàn hồi Hình 1 - Các kích thước của mẫu thử chuẩn 6 . Cách tiến hành 6.1 . Sự hư hại mẫu thử đàn hồi được đánh giá sau khi đưa mẫu thử vào kéo giãn lặp đi lặp lại 150 % so với chiều dài ban đầu hoặc đến giới hạn độ giãn hữu ích [xem TCVN 10938 (ISO 10765)]. 6.2 . Ngay sau khi mẫu thử được chuẩn bị, đo khoảng cách giữa các đường may ở cả hai đầu cũng như chiều rộng của mẫu thử, chính xác đến 0,5 mm. Các phép đo không được chênh lệch quá 2 mm. Tính giá trị trung b ì nh số học của ba giá trị, chính xác đến 0,5 mm. 6.3 . Trước khi bắt đầu phép thử, kiểm tra mẫu thử dưới các điều kiện chiếu sáng rõ và ghi lại số lượng các sợi đàn hồi của mẫu. 6.4 . Giới hạn độ giãn hữu ích của vật liệu đàn hồi là cần thiết để biết độ căng tối đa có thể tác dụng. Giới hạn này được xác định theo TCVN 10938 (ISO 10765). Nếu giới hạn độ giãn hữu ích ³ 150 %, độ căng tối đa đ ể áp dụng là 150 %. Nếu giới hạn độ giãn hữu ích 150 %, độ căng tối đa để áp dụng bằng với giá tr ị độ giãn hữu ích. 6.5 . Kẹp mẫu thử vào thiết bị. Các ngàm kẹp phải ở khoảng tách rời tối thiểu, sao cho chiều dài của mẫu thử vuông góc với mép của ngàm kẹp. Khi đã kẹp, mẫu thử phải không bị căng hoặc chùng. Chú ý không kẹp vào các đường may. 6.6 . Ngay sau khi kẹp mẫu thử, hiệu chuẩn thiết bị sao cho khoảng cách tối đa giữa các ngàm kẹp trong từng chu kỳ tương ứng với giá trị giãn dài tối đa. 6.7 . Bật thiết bị ở vận tốc thử (60 ± 5) chu kỳ trên phút cho đến khi hoàn thành 2 000 chu kỳ. Sau đó, kiểm tra mẫu thử và ghi lại số lượng sợi đàn hồi bị đứt, cũng như các dấu hiệu hư hại có thể nhìn thấy, ví dụ: nếp nhăn. 6.8 . Nếu có nhiều hơn 10 % sợi đàn hồi của mẫu thử bị đứt hoặc nếu có nếp nhăn r ấ t rõ, kết thúc phép thử. 6.9 . Nếu mẫu thử không xuất hiện hư hại, thực hiện thêm 2 000 chu kỳ nữa và kiểm tra một lần nữa. Tiếp tục cách tiến hành này cho đến khi thực hiện được 10 000 chu kỳ hoặc cho đến khi xuất hiện hư hại. 6.10 . Lặp lại cách tiến hành trên đối với hai mẫu thử còn lại. 6.11 . Khi mẫu thử đã đưa vào lão hóa, lưu giữ mẫu thử đã cắt ở 70 o C trong 7 ngày. Lấy mẫu thử ra sau 7 ngày, và điều hòa mẫu trong môi trường được kiểm soát ở (23 ± 2) o C và độ ẩ m tương đối (RH) (50 ± 5) %, trong ít nhất 48 h. Chuẩn bị mẫu thử và thử mẫu theo cách tiến hành được mô tả từ 6.1 đến 6.10. 7 . Biểu thị kết quả Kết quả được tính bằng t ỷ lệ phần trăm các sợi bị đứt ở cuối phép thử và phải được tính theo công thức (1) (1) Trong đó n b số lượng sợi đàn hồi b ị đứt; n 0 số lượng sợi đàn hồi tại thời điểm bắt đầu phép thử. Kết quả cuối cùng phải là giá trị trung bình số học của ba mẫu thử. Nếu không thể phân biệt được các sợi đàn hồi, kết quả thử sẽ được đánh giá bằng sự hư hại vật liệu sau một số chu kỳ đã xác định. 8 . Báo cáo thử nghiệm Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm ít nhất các thông tin sau: a) Viện dẫn tiêu chuẩn này b) Mô tả đầy đ ủ vật liệu đàn hồi; c) Tổng số chu kỳ kéo giãn; d) Mô tả sự hư hại [nếp nhăn, các sợi đàn hồi bị đứt (%), v.v...]; e) Nếu thực hiện lão hóa gia tốc, giá trị số chu kỳ kéo giãn và lượng hư hại đối với phép thử sau khi lão hóa gia tốc; f) Bất kỳ sai khác nào so với phương pháp thử của tiêu chuẩn này.